•)•) 



W. G u eitler. 



wpiso von •_>;'.2'' l»is 243'». von 243" bis all»». 

 bis 5H0"ö° iviclicii. Die ziij.>-('höri<r<'ii Solidn 



Fig. 12. 



ZustuudBdiagruiiim der /iun-AntimoD-Legieruugeu. 

 Fiß. 13. 



ZuKlandtidiitKrBiiim diT Ku|iri>r-/iiik-I<i!)(iiiruDKt-u. 



jihIii iiüli;:. <rn>''s /iistaiidsdia^Taimii i 

 clicn. Ilif'i \si(' iilM'iall {^11»! es wie ciiR' 



von :>19H»is430° niid von 430» 

 skiirvcniiste erstrecken sich jedes- 

 mal zwischen denselben Tem- 

 pciatnrjirenzcn. und zwischen 

 Li(|uidus und Sojidiis ist stets 

 i'in l''eld eingeschlossen , wo 

 Scjiinelze mit einer der vor- 

 handenen Krvstallarten im 

 (ileichj^ewicht steht. Zwischen 

 diesen vier Feldern halbflü.s- 

 siiier Zustände finden wir di'ci 



(Tlcichücwichtshorizontalcii 

 nonvariaiiter ( ileichüewichte, 

 wo Schmelze gleichzeitig mit 

 zwei vei'schiedenen Krvstall- 

 arten im Gleichgewicht steht. 

 Hei der Abkühlung bildet sich 

 hiei- jedesmal durch Reaktion 

 der Schmelze mit der l)is da- 

 hin ausgeschiedenen antimon- 

 reichereu Krystallart eine anti- 

 monärmere und je nachdem 

 welche Gesamtzusammen- 

 setzung der Legierung vor- 

 liegt, d.h. auf welcher Abszisse 

 in der Zeichnung wir uns be- 

 wegen, gelangen wii" uuterhali) 

 der Hüiizontale entweder in 

 ein heterogenes (Jemisch 

 zweiei' Krystallarten odei- ein 

 heterogenes (ieinisch der 

 Schmelze mit der neu ge- 

 bildeten Krystallart. wogegen 

 die ältere Krystallart aut've- 

 z(dirt ist. 



Schliel'.lich -il»t Fig. 13 

 das Zustandsdiagramm einer 

 koni|>lizierten Legieruugs- 

 reihe. nändich der Knpfer/.ink- 

 legierungen. denen ja au(di die 

 in der Technik so vielfach 

 gebi'auchten .Messinge ange- 

 hören. Fs ist wohl nicht 

 1 allen Finzelheiten durchzus|»re- 

 Lamlkarle »dine weiteres .\us- 



